Besprechungen. 
191 
gewesen und durch die Versuche der Annahme einer polymorphen 
Umwandlung, einer Änderung der inneren molekularen Zusammen- 
setzung oder einer partiellen Schmelzung nicht in befriedigender 
Weise erklärt worden. Eine Erklärung dieser Fundamentalfrage 
gefunden zu haben, ist das besondere Verdienst des Verf.’s, der 
auch bis dahin dieses Buch hinausgeschoben hat. „Erst nachdem 
es gelungen war, dieses Rätsel zu lösen , wurde die Abfassung 
einer Übersicht des Erreichten unternommen.“ Im dritten Ab- 
schnitt (p. 54 — 13H) des Buches wird nun an einem überaus reichen 
Material gezeigt, da(5 die Eigenschaftsänderungen der kaltbearbeiteten 
Metalle durch Gleitflächenbildung bei der Deformation und durch 
Umkristallisation im festen Zustande (Kornvergrößerung) beim Er- 
hitzen hervorgerufen werden. Die Bildung der Gleitflächen ist 
durch die mikroskopische Betrachtung (die ebenso wie die Um- 
kristallisation durch ausgezeichnete photographische Abbildungen 
veranschaulicht wird) erwiesen. Es wird dadurch (z. T. auch durch 
Schließung der bei der Kristallisation unter Volumenverminderung 
entstandenen Lücken) eine innere Verfestigung und Vereinheit- 
lichung (Homogenisierung des Kraftfeldes) bei der Deformation 
erreicht. Die ersten Gleitflächen treten in Kristalliten auf, die 
gerade so liegen, daß ihre Gleitflächen 45° mit der Druckrichtung 
machen (untere Elastizitätsgrenze), bei Steigerung der deformieren- 
den Kraft treten sie auch in den anderen Kristalliten mehr und 
mehr auf, bis die charakteristische maximale Zahl der Gleitebenen 
erreicht ist und das AVeitergleiten als allgemeines Fließen beginnt 
(obere Elastizitätsgrenze). Es kann infolgedessen die untere 
Elastizitätsgrenze eines Metallstückes durch Kaltbearbeitung immer 
weiter bis an die obere herangebracht werden. (Für die Praxis 
gibt es ein Optimum wegen der zuletzt eintretenden Sprödigkeit.) 
Beim Erhitzen tritt dann unter der Wirkung der Oberflächen- 
spannung 1 eine Umkristallisation und Kornvergrößerung ein. Die 
Gleitflächen wirken hier analog den freien Oberflächen. Es wird 
nun an der ganzen Fülle des Materials über die Änderungen der 
Eigenschaften bei Kaltbearbeitung, Erhitzung und Abkühlung der 
Metalle gezeigt, daß sich alle durch Gleitflächenbildung und Um- 
kristallisation einheitlich erklären lassen. Der Inhalt im einzelnen 
kann wieder nur durch Stichworte angedeutet werden : Die Aus- 
flußgeschwindigkeit der Metalle, die Änderung der elastischen 
Eigenschaften, die Abhängigkeit der technischen Festigkeitseigen- 
schaften von der Temperatur (die „Härte“ der Strukturelemente 
im kristallographischen Sinne ändert sich bei der Deformation nicht 
1 Die Wirkung der Oberflächenspannung auf die Kristallisation wird 
auch in den ersten Abschnitten besprochen und wohl mit Recht auf die 
Fälle beschränkt, in denen ihre Kräfte die Ftstigkeit übertreffen. An- 
zeichen : krumme Oberfläche der Kristalliten. (Als Beispiel ist auch Dia- 
mant erwähnt. ? Ref. Man denke z. B. auch an Schriftgranit.) 
